158 Aristides Brezina. Über die Orientirung der Schnittflächen an Eisenmeteoriten etc. 
woraus wir das endgiltige Zeichen (5-992, 2-651, 1) ermitteln. Vergleichen wir dieses Zeichen mit demjenigen 
der Fläche A des früheren Stückes (5-676, 2-510, 1), so sehen wir, dass die beiden Flächen nahe parallel sind; 
nachdem es bekannt ist, dass der Block, von welchem beide stammen, lediglich durch auf einander senkrechte 
Schnitte zertheilt wurde, sind diese zwei gleichsymbolisirten Flächen aucli im Blocke einander parallel gewesen, 
nicht etwa blos relativ gegen je vier Octaederflächen gleich orientirt; es ist unter solchen Umständen interessant, 
auf beiden Flächen die Abweichungen zwischen beobachteten und berechneten Winkeln zu vergleichen: 
Tabelle LVII. 
«2 
a 3 
«4 
«5 «6 
A 
gemessen 
74-5 
32-4 
56-6 
16-5 
73-1 
89-0 
gerechnet 
(5-676, 2-510, 1) 
73'3 
32-8 
56-5 
17-4 
739 
89-2 
gemessen — gerechnet 
-1-1 ’ 2 
—0-4 
H-0-1 
—0-9 
— 0-8 
—0-2 
Platte 
gemessen 
74-7 
32-5 
55-7 
17-1 
72-8 
<M 
GO 
X 
gerechnet 
(5 992, 2 -651, 1) 
73-4 
32-5 
56-3 
17-9 
74-2 
88-5 
gemessen — gerechnet 
-1-1 "3 
±o-o 
—0-6 
—0-8 
— 1-4 
—0-3 
Fs haben also die Differenzen mit Ausnahme einer einzigen nicht nur in beiden Fällen gleiches Vorzeichen, 
sondern auch annähernd gleiche Grösse; es wird dadurch wahrscheinlich, dass die Abweichung vom octaedrischen 
Baue in dieser ganzen Meteoreisenmasse im selben Sinne erfolgte, eine Thatsache, welche ich zunächst durch 
Beobachtungen an eigens hiezu geschnittenen Eisen weiter verfolgen möchte, nachdem dieselbe im Falle ihrer 
allgemeineren Verbreitung für die Theorie der Entstehung der Metworeisen von Wichtigkeit wäre; dass dies der 
Fall, erscheint mir wahrscheinlich, weil ich noch in allen von mir untersuchten Fällen Abweichungen zwischen 
beobachteten und berechneten Spurenwinkeln gefunden habe, welche über das Ausmass von Beobachtungs¬ 
fehlern weit hinausgehen. 
Zur Erklärung der Tafeln. 
Tafel I. Eisen von Butler 1873. Zweites Stück, Seite 36 [156] —38 [158], nahezu natürliche Grösse (Verkleinerung 0-87, 
also im Verhältnisse 7 zu 8). Die neun grösseren, weissgesäumten, dunklen Flecke sind eben so, wie die vielen bis stecknadel¬ 
kopfgrossen, Troiliteinschlüsse, welche von Bandeisen umschlossen werden; die dunklen Flecken an den Bändern der Platte 
rühren von theilweiser Oxydation des Eisens her. Die Verschiedenheit der Grundfarbe im Innern ist noch nicht aufgeklärt. 
Tafel II—IV. Butler, erstes Stück, Seite 16 [136] — 36 [156]. Vordere, rechte seitliche und obere Fläche, jede in 2-4- 
facher Vergrösserung. Jede derselben zeigt einen grösseren Troiliteinschluss, um welchen sich in auffälliger Weise die Lamellen 
schaaren; man sieht hieran deutlich, wie sich zuerst der Troilit verfestigt und mit einer Taenithülle umgeben hat, welcher 
sodann als Nucleus für die weitere Krystailisation des (schwach entwickelten) Balkeneisens mit seinen Taenithüllen gewirkt 
hat. Zum Schlüsse ist das überwiegende Fülleisen fest geworden. 
Auf Tafel III sind horizontale, tiefe Furchen sichtbar, welche vom Schnitte des Stückes herrühren. 
Die Ausführung in Lichtdruck war bei den Tafeln II—IV durch die Vergrösserung bedingt; man sieht, besonders an 
Tafel IV, dass auf diesem Wege befriedigende Resultate erhofft werden dürfen, wenn erst eine gleichmässigere Herstellung 
der Drucke gelungen sein wird. 
■ooo^goc.. 
